natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Съставките, различни от хлоровлакна, еластолефин или меламин (т.е. влакната, посочени в точка 1.1 ), се извличат от известна суха маса на сместа с помощта на концентрирана сярна киселина (относителна плътност при 20 °С: 1,84).
The constituent other than the chlorofibre, the elastolefin or the melamine (i.e. the fibres mentioned in paragraph 1.1) is dissolved out from a known dry mass of the mixture with concentrated sulphuric acid (relative density at 20 °C: 1,84).
Остатъкът, състоящ се от хлоровлакна, еластолефин или меламин, се събира, промива, изсушава и претегля; неговата маса, коригирана при необходимост, се изразява като процент от общата суха маса на сместа.
The residue, consisting of the chlorofibre, the elastolefin or the melamine, is collected, washed, dried and weighed; its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
Концентрирана сярна киселина (относителна плътност при 20 °С: 1,84).
Sulphuric acid, concentrated (relative density at 20 ºC: 1,84).
Приготвя се, като се добавят внимателно, в процеса на охлаждане, 400 ml сярна киселина (относителна плътност при 20 °С: 1,84) към 500 ml дестилирана или дейонизирана вода.
Prepare by adding carefully, while cooling, 400 ml of sulphuric acid (relative density at 20 ºC: 1,84) to 500 ml of distilled or deionized water.
Разреждат се 60 ml концентриран амонячен разтвор (относителна плътност при 20 °С: 0,880) до един литър с дестилирана вода.
Dilute 60 ml of concentrated ammonia solution (relative density at 20 ºC: 0,880) to one litre with distilled water.
Към образеца за изпитване, съдържащ се в колбата (т. 3.1.а)), се добавят по 100 ml сярна киселина (т. 3.2.а)) на всеки грам от образеца.
To the test specimen contained in the flask (3.1 (a)) add 100 ml of sulphuric acid (3.2 (a)) per gram of specimen.
В колбата се добавя нова доза 100 ml сярна киселина (т. 3.2.а)) и се повтаря същата операция.
Add to the flask a fresh portion of 100 ml of sulphuric acid (3.2 (a)) and repeat the same operation.
Съдържанието на колбата се прехвърля във филтриращия тигел, като влакнестият остатък се прехвърля в него с помощта на стъклената пръчка.
Transfer the contents of the flask to the filter crucible and transfer the fibrous residue there with the aid of the glass rod.
При необходимост в колбата се добавя малко концентрирана сярна киселина (т. 3.2.а)), за да се отстранят всички останали по стените Й влакна.
If necessary, add a little concentrated sulphuric acid (3.2 (a)) to the flask in order to remove any fibres adhering to the wall.
Филтриращият тигел се отцежда чрез изсмукване под вакуум; филтратът се отстранява чрез изпразване или като се замени колба-филтър, а остатъкът в тигелът се измиват последователно с 50 % разтвор на сярна киселина (т. 3.2.б)), дестилирана или дейонизирана вода (т. I.3.2.3. от общите инструкции), амонячен разтвор (т. 3.2.в)) и накрая се измива обилно с дестилирана или дейонизирана вода, като след всяко измиване тигелът се отцежда чрез изсмукване под вакуум.
Drain the filter crucible with suction; remove the filtrate by emptying or changing the filter-flask, wash the residue in the crucible successively with 50 % sulphuric acid solution (3.2 (b)), distilled or deionized water (I.3.2.3 of the general instructions), ammonia solution (3.2 (c)) and finally wash thoroughly with distilled or deionized water, draining the crucible with suction after each addition.
(Не се прилага изсмукване по време на промивната операция, а само след като течността се е отцедила под действието на гравитацията.)
(Do not apply suction during the washing operation, but only after the liquid has drained off by gravity.)
МЕТОД № 15 ХЛОРОВЛАКНА, НЯКОИ МОДАКРИЛНИ ВЛАКНА, НЯКОИ ЕЛАСТАНОВИ ВЛАКНА, АЦЕТАТНИ, ТРИАЦЕТАТНИ И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с циклохексанон)
METHOD No 15
Този метод се прилага, след отстраняването на невлакнестите вещества, за двукомпонентни смеси от влакна на:
(Method using cyclohexanone) 1.FIELD OF APPLICATION This method is applicable, after removal of non-fibrous matter, to binary fibre mixtures of:
вълна (1), животински косми (2 и 3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), полиамид или найлон (30), акрил (26), стъкловлакно (44) и меламин (47).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide or nylon (30), acrylic (26), glass fibre (44) and melamine (47).
При наличието на модакрилни или еластанови влакна се извършва предварително изследване, за да се определи дали влакната са напълно разтворими в реактива.
Where modacrylics or elastanes are present a preliminary test must first be carried out to determine whether the fibre is completely soluble in the reagent.
Ацетатните и триацетатните влакна, хлоровлакната, някои модакрилни влакна и някои еластанови влакна се извличат от известна суха маса с помощта на циклохексанон при температура, близка до точката на кипене.
The acetate and triacetate fibres, chlorofibres, certain modacrylics, and certain elastanes are dissolved out from a known dry mass with cyclohexanone at a temperature close to boiling point.
Апарат за горещо извличане, подходящ за използване в процедурата за изпитване в раздел 4. (вж. схемата: това е вариант на апарата, описан в Melliand Textilberichte 56 (1975 г.), стр. 643‐645).
Hot extraction apparatus suitable for use in the test procedure in section 4. (see figure: this is a variant of the apparatus described in Melliand Textilberichte 56 (1975) pp. 643 ‐ 645).
Филтриращ тигел, в който се поставя образецът за изпитване.
Filter crucible to contain the test specimen.
Кондензатор, който може да бъде прикрепен към дестилационната колба.
Reflux condenser that can be adapted to the distillation flask.
Устройство за нагряване.
Heating device.
В дестилационната колба се сипват по 100 ml циклохексанон на всеки грам от материала, поставя се вътре контейнерът за извличане, където преди това е бил вмъкнат филтриращият тигел, съдържащ образеца и порестата пластина, леко наклонена.
Pour into the distillation flask 100 ml of cyclohexanone per gram of material, insert the extraction container in which the filter crucible, containing the specimen and the porous baffle, slightly inclined, have previously been placed.
Поставя се кондензаторът.
Insert the reflux condenser.
Загрява се до точката на кипене и се провежда извличане в продължение на 60 минути при минимален режим 12 цикъла на час.
Bring to the boil and continue extraction for 60 minutes at a minimum rate of 12 cycles per hour.
След извличането и охлаждането контейнерът за извличане се отстранява, изважда се филтриращият тигел и се отстранява порестата пластина.
After extraction and cooling remove the extraction container, take out the filter crucible and remove the porous baffle.
Съдържанието на филтриращият тигел се измива три или четири пъти с 50 % етилов алкохол, загрят до около 60 °С, и след това с 1 l вода с температура 60 °С.
Wash the contents of the filter crucible three or four times with 50 % ethyl alcohol heated to about 60 ºC and subsequently with 1 litre of water at 60 ºC.
Не се прилага изсмукване по време на операциите по измиване или между тях.
Do not apply suction during or between the washing operations.
Течността се оставя да се отцеди под действие на гравитацията и след това се изсмуква под вакуум.
Allow the liquid to drain under gravity and then apply suction.
Стойността на ’d’ е 1,00 , освен при коприна и меламин, за които ’d’ = 1,01, и при акрил, за който ’d’ = 0,98.
The value of ’d’ is 1,00 except in the case of silk and melamine for which ’d’ = 1,01, and acrylic, for which ’d' = 0,98.
За хомогенна смес от текстилни материали доверителните граници на резултатите, получени по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на доверителна вероятност 95 %.
On homogeneous mixtures of textile fibres, the confidence limits of results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
МЕТОД № 16 МЕЛАМИН И НЯКОИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод с гореща мравчена киселина)
METHOD No 16
Този метод се прилага, след отстраняването на невлакнестите вещества, за двукомпонентни смеси от влакна на:
(Method using hot formic acid) 1.FIELD OF APPLICATION This method is applicable, after removal of non-fibrous matter, to binary fibre mixtures of:
Меламинът се извлича от известна суха маса на сместа с помощта на гореща мравчена киселина (90 % m/m).
The melamine is dissolved out from a known dry mass of the mixture with hot formic acid (90 % m/m).
Мравчена киселина (90 % m/m, относителна плътност при 20 °С: 1,204).
Formic acid (90 % m/m, relative density at 20 ºC: 1,204).
Разреждат се 890 ml от 98 до 100 % m/m мравчена киселина (относителна плътност при 20 °С: 1,220 ) с 1 l вода.
Dilute 890 ml of 98 to 100 % m/m formic acid (relative density at 20 ºC: 1,220) to 1 litre with water.
Към образеца за изпитване, поставен в коничната колба със стъклена запушалка с минимална вместимост 200 ml, се добавят по 100 ml мравчена киселина на всеки грам от образеца.
To the test specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of formic acid per gram of specimen.
Поставя се запушалката и колбата се разклаща, за да се намокри образецът.
Insert the stopper and shake the flask to wet out the specimen.
Колбата се поставя за един час във водна баня с механично устройство за разклащане при температура 90 ± 2 ºC, като се разклаща енергично.
Maintain the flask in a shaking water bath at 90 ± 2 ºC for one hour, shaking it vigorously.
Добавят се 50 ml мравчена киселина в колбата, съдържаща остатъка, разклаща се ръчно и съдържанието на колбата се филтрира през филтриращия тигел.
Add 50 ml of formic acid to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible.
Пренасят се утаените влакна върху тигела след промиване на колбата с още малко количество мравчена киселина.
Transfer any residual fibres to the crucible by washing out the flask with a little more formic acid reagent.
Тигелът се изсушава чрез изсмукване под вакуум, а утайката върху филтъра се промива с мравчена киселина, гореща вода, разреден амонячен разтвор и накрая със студена вода, като след всеки цикъл тигелът се изсушава чрез изсмукване под вакуум.
Drain the crucible with suction and wash the residue with formic acid reagent, hot water, dilute ammonia solution, and finally cold water, draining the crucible with suction after each addition.
Стойността на ’d’ е 1,02.
The value of ’d’ is 1,02.
Претегля се неразтворимият остатък от втория образец; той съответства на компонент в).
The insoluble residue of the second test specimen is weighed; it corresponds to component (c).
Като пример в раздел V е дадена таблица, в която се съдържа известен брой трикомпонентни смеси от текстилни влакна, както и методите за анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна, които по принцип могат да бъдат използвани при анализа на посочените трикомпонентни смеси от текстилни влакна.
By way of example, a table is given in section V which contains a certain number of ternary fibre mixtures, together with methods for analysing binary fibre mixtures which can, in principle, be used for analysing these ternary fibre mixtures.
Преди да се пристъпи към анализ, трябва да се идентифицират всички налични влакна в сместа.
Before proceeding with any analysis, all the fibres present in the mixture must be identified.
В областта на приложение на всеки метод за анализ на двукомпонентни смеси от влакна се уточнява към кои видове влакна е приложим съответният метод. (вж. глава 2 относно методи за количествен анализ на някои двукомпонентни смеси от текстилни влакна).
The field of application of each method for analysing binary fibre mixtures specifies to which fibres the method is applicable. (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
След идентифицирането на компонентите в дадена смес невлакнестите вещества се отстраняват чрез подходяща предварителна обработка, след което се прилага един или повече от описаните във въведението четири варианта на процеса за избирателна разтворимост.
After the identification of the components of a mixture, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then one or more of the four variants of the process of selective solution described in the introduction is applied.
При наличието на вещество, което не се взема предвид при изчисляването на процентното съдържание (вж. член 18), то се отстранява предварително чрез подходящ метод, които не въздейства на никое от съставните влакна.
Where a substance not to be taken into account in the percentage calculations (see Article 18) is present, it shall first be removed by a suitable method that does not affect any of the fibre constituents.
Оставя се петролният етер да се изпари от лабораторната проба за анализ, която след това се екстрахира директно чрез накисване на лабораторната проба за анализ във вода при стайна температура в продължение на един час и след това чрез накисване във вода с температура 65 ± 5 °C за още един час, като течността от време на време се разклаща.
Allow the light petroleum to evaporate from the laboratory test sample, which is then extracted by direct treatment consisting in soaking the laboratory test sample in water at room temperature for one hour and then soaking it in water at 65 ± 5 °C for a further hour, agitating the liquor from time to time.
Използва се съотношение течност: лабораторна проба за анализ 100:1.
Use a liquor: laboratory test sample ratio of 100:1.
Излишната вода се отстранява от лабораторната проба за анализ чрез изстискване, изсмукване или центрофугиране, след което лабораторната проба за анализ се оставя на изсъхне на въздуха.
Remove the excess water from the laboratory test sample by squeezing, suction or centrifuging and then allow the laboratory test sample to become air-dry.
Тази процедура трябва леко да се измени, като петролният етер се замества с ацетон, в случай на еластолефин или смеси от влакна, съдържащи еластолефин и други влакна (вълна, животински косми, коприна, памук, лен, коноп, юта, абака, еспарто, кокосово влакно, зановец, рами, сизал, купро, модал, протеин, вискоза, акрил, полиамид или найлон, полиестер, еластомултиестер).
In the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax (or linen), true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described shall be slightly modified, in fact light petroleum ether shall be replaced by acetone.
Всички операции по сушенето се извършват за не по-малко от 4 часа и не повече от 16 часа при температура 105 ± 3 ºC в плътно затворена вентилационна пещ.
Conduct all drying operations for not less than 4 hours and not more than 16 hours at 105 ± 3 ºC in a ventilated oven with the oven door closed throughout.
В случай че се използва друг прибор, различен от филтриращ тигел, операциите по сушенето в пещта се провеждат така, че сухата маса на влакната да може да се установи без загуби.
Where apparatus other than a filter crucible is used, drying operations shall be conducted in the oven so as to determine the dry mass of the fibres without loss.
След охлаждането тегленето на тегловния съд се извършва в рамките на 2 минути след изваждането му от сушилния шкаф; претегля се с точност до 0,0002 g.
After cooling, complete the weighing of the weighing bottle within 2 minutes of its removal from the desiccator; weigh to an accuracy of 0,0002 g.
Образецът се прехвърля в стъкления съд, посочен в съответния раздел на конкретния метод на Съюза, веднага се претегля отново тегловният съд и се изчислява сухата маса на образеца като разлика от двете маси; изпитването се завършва по начина, описан в съответния раздел на приложимия метод.
Transfer the specimen to the glass vessel specified in the appropriate section of the Union method, reweigh the weighing bottle immediately and obtain the dry mass of the specimen by difference; complete the test as specified in the appropriate section of the applicable method.
Остатъкът се разглежда под микроскоп, за да се провери дали разтворимото(ите) влакно(а) е(са) напълно премахнато(и) с третирането.
Examine the residue microscopically to check that the treatment has in fact completely removed the soluble fibre(s).
Резултатите се изчисляват на базата на чиста суха маса и се коригират към a) допустимите отклонения в стойностите и б) коефициентите за корекция, необходими за отчитането на загубата на невлакнести вещества по време на предварителната обработка и анализа.
Calculate the results on the basis of dean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of non-fibrous matter during pre-treatment and analysis.
P1% е процентното съдържание на първия чист сух компонент (компонент в първия образец, разтворен в първия реактив);
P1 % is the percentage of the first clean dry component (component in the first specimen dissolved in the first reagent);
P2% е процентното съдържание на втория чист сух компонент (компонент във втория образец, разтворен във втория реактив);
P2 % is the percentage of the second clean dry component (component in the second specimen dissolved in the second reagent);
P3% е процентното съдържание на третия чист сух компонент (компонент, останал неразтворен и в двата образеца);
P3 % is the percentage of the third clean dry component (component undissolved in both specimens);
r2 е сухата маса на остатъка след отстраняването на втория компонент от втория образец във втория реактив;
r2 is the dry mass of the residue after removal of the second component from the second specimen in the second reagent;
d1 е коефициентът за корекция на загубата на маса в първия реактив на втория компонент, останал неразтворен в първия образец Стойностите на ’d’ са посочени в глава 2 от настоящото приложение във връзка с различните методи за анализ на двукомпонентни смеси.
d1 is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen The values of d are indicated in Chapter 2 of this Annex relating to the various methods of analysing binary mixtures.
P2% е процентното съдържание на втория чист сух компонент (компонент, разтворен едновременно с първия компонент на втория образец във втория реактив);
P2 % is the percentage of the second clean dry component (component soluble, at the same time as the first component of the second specimen, in the second reagent);
P1% е процентното съдържание на първия чист сух компонент (компонент, разтворен от реактива);
P1 % is the percentage of the first clean dry component (component dissolved by the reagent);
P2% е процентното съдържание на втория чист сух компонент (компонент, разтворен от реактива);
P2 % is the percentage of the second clean dry component (component dissolved by the reagent);
P3% е процентното съдържание на третия чист сух компонент (компонент, разтворен от реактива във втория образец);
P3 % is the percentage of the third clean dry component (component dissolved in the second specimen by the reagent);
P1% е процентното съдържание на първия чист сух компонент (първи разтворим компонент);
P1 % is the percentage of the first clean dry component (first soluble component);
P2% е процентното съдържание на втория чист сух компонент (втори разтворим компонент);
P2 % is the percentage of the second clean dry component (second soluble component);
P3% е процентното съдържание на третия чист сух компонент (неразтворим компонент);
P3 % is the percentage of the third clean dry component (insoluble component);
r2 е сухата маса на остатъка след отстраняването на първия и втория компонент с първия и втория реактив;
r2 is the dry mass of the residue after elimination of the first and second component by the first and second reagents;
d3 е коефициентът за корекция на загубата на маса на третия компонент в първия и втория реактив Когато е възможно, d3 следва да се определи предварително посредством експериментални методи.
d3 is the correction factor for loss in mass of the third component in the first and second reagents Wherever possible d3 should be determined in advance by experimental methods.
P1A% е процентното съдържание на първия чист сух компонент, включително съдържанието на влага и загубата на маса по време на предварителната обработка;
P1A % is the percentage of the first clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P2A% е процентното съдържание на втория чист сух компонент, включително съдържанието на влага и загубата на маса по време на предварителната обработка;
P2A % is the percentage of the second clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P3A% е процентното съдържание на третия чист сух компонент, включително съдържанието на влага и загубата на маса по време на предварителната обработка;
P3A % is the percentage of the third clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P1 е процентното съдържание на първия чист сух компонент, получено по една от формулите в точка I.8.1.
P1 is the percentage of the first clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1;
P2 е процентното съдържание на втория чист сух компонент, получено по една от формулите в точка I.8.1.
P2 is the percentage of the second clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1;
P3 е процентното съдържание на третия чист сух компонент, получено по една от формулите в точка I.8.1.
P3 is the percentage of the third clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1;
a1 е допустимото отклонение в стойността за първия компонент;
a1 is the agreed allowance of the first component;
a2 е допустимото отклонение в стойността за втория компонент;
a2 is the agreed allowance of the second component;
a3 е допустимото отклонение в стойността за третия компонент;
a3 is the agreed allowance of the third component;
Ако се прилага нормалната предварителна обработка чрез екстракция с петролен етер и вода, коефициентите за корекция b1, b2 и b3 могат като цяло да бъдат пренебрегнати, освен в случаите на неизбелен памук, неизбелен лен и неизбелен коноп, за които обикновено се приема, че загубата вследствие на предварителната обработка е 4 %, а в случай на полипропилен, се приема, че тя е 1 %.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
Примерните изчисления са посочени в раздел IV.
Calculation examples are given in section IV.
Аналитични везни за измерване с точност до 0,0002 g.
Analytical balance accurate to 0,0002 g.
Така получените видове влакна се поставят в предварително претеглени тегловни съдове и се изсушават при температура 105 ± 3 °С до получаване на постоянна маса, както е описано в точки I.7.1 и I.7.2.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 ºC to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2.
От предварително обработената лабораторна проба за анализ, без да се включват кантовете, се взима образец с маса не по-малка от 1 g, с внимателно подравнени ръбове, за да се предотврати разнищването и пускането на бримки, успоредни на основата или вътъка, или при плетени тъкани, по линията на бримковите колони и редове.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses.
Резултатите се изчисляват на базата на чиста суха маса и се коригират към a) допустимите отклонения в стойностите и б) коефициентите за корекция, необходими за отчитането на загубата на маса по време на предварителната обработка.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.